lieber Zinkoxydkrystalle von der Falvaliütte etc. 
>0 
Pyramiden: (1011); (2023) (Grosser); (2021) (Greim); 
(1013) (Greim); (1012) (Greim); (1018) resp. (2.0.2.17) 
( Hutchinson) ; (2025) (G. vom Rath); (3035) (Koch); (8085) 
(Koch). 
Deuteropyramiden : (1121) (Busz); (1122) (Hutchinson); 
(1124) (H. Traube); (1123) (H. Traube). 
Dihexagonale Pyramiden: (2133) (G. vom Rath). 
Fügt man noch die von C'Esäno (Ann. soc. geol. de Bel- 
gique. 19. Mein. p. 271 — 296. 1892) beobachteten Formen: 
27 P (27 . 0 . 27 . I) 38 P (38 . 0 . 38 . 1) und §P2 (4485) , und 
die von Moses (Beitr. aus der mineral. Abteil, des Columbia College 
No. XXL School of Mines Quaterlv. 1895. 16. 226 — 232) mit- 
geteilten Formen: fP (5054) und 4P (4045) hinzu, so sind dies 
meines Wissens sämtliche bisher vom Zinkoxyd bekannten Flächen. 
Es gelangten nun zwei Stücke mit Zinkoxydkrystallen be- 
deckten Ofenbruches von der Falvaliütte zu Schwientochlowitz in 
Oberschlesien an das Mineralogische Institut der Universität Bres- 
lau. dessen Leiter, Herr Prof. I)r. Hinter, mir die Bearbeitung 
freundliehst überließ. 
Die Krystalle des einen Stückes sind wesentlich besser aus- 
gebildet, als die des anderen. Sie sind farblos bis hellgelblich- 
grün . vorwaltend tafelig nach der Basis ausgebildet und zeigen 
folgende Formen: OP (0001), ^P (1013), |P(10l2), fP (2023), 
P ( 101 1), ooP (1010) und eine dihexagonale Pyramide, auf die 
noch eingegangen werden soll. 
Die Krystalle des zweiten Stückes lassen deutlich den Hemi- 
morphismus des Zinkoxydes, den Rinne (X. Jahrb. f. Min. etc. 1884. 
2. 164—171) durch das Studium der Ätzfiguren erwiesen hat. 
erkennen ; sie sind weniger rein , schmutziggrün , haben meist 
schlecht ausgebildete Flächen und stellen vorwaltend eine Kom- 
bination der Basis und einer Pyramide 2P (2021) dar, gegen welche 
die andern Formen stark zurücktreten. Da Traube (1. c.) das 
Schwanken des Achsenverhältnisses beim Zinkoxyd auf minimale 
fremde Beimischungen zurückführt , so wurde eine Analyse der 
reineren Krystalle vorgenommen, sie ergab: 
Zinkoxyd 
98,32 o/o 
Bleioxyd 
0,99 „ 
Eisenoxyd 
0,55 „ 
Cadmiumoxyd 
0,00 „ 
Manganoxydul 
0,00 „ 
Gangart 
0,05 „ 
in Summa . . 
99,91 °/o. 
Es wurden 1 1 Krystalle krystallographisch 
der ersten und 4 von der zweiten Stufe. 
untersucht : 
Voll 
